ÜBER DEN EINFLUSS D, BESCHAFFENH. D. GESTEINE AUF D. ARCHITEKTUR. 41 
bereits bemerkt worden, bald von einander getrennt, bald mit einander ab- 
wechselnd in derselben Località. Es versteht sich von selbst, dass nur die 
ersle Art des Vorkommens die Gewinnung von Quadersteinen, überhaupt Ver- 
wendungen gestattet, wobei grosse Blöcke erforderlich sind; wogegen der 
dünn geschichtete oder schiefrige Sandstein zu Platten, und selbst zuweilen 
als Dachstein benutzt werden kann, wofür der Sandsteinschiefer des benach- 
barten Sollings ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. Für die Anwendung des 
Sandsteins in der Architektur kommen besonders drei Dinge in Betracht: sein 
Korn, seine Härte, und seine Festigkeit. Was das Korn des Sandsteins betrifft, 
so nimmt seine Güte, zumal für feinere Bearbeitungen, gewöhnlich in dem Ver- 
hältnisse zu, in welchem die Gróbe des Korns sich vermindert. Es muss aber 
freilich bemerkt werden, dass selbst ein feinkórniger Sandstein durch die 
Bearbeitung nie so vollkommene Oberflächen erhalten kann, als ein dichtes oder 
krystallinisch-kórniges Gestein, weil das Bindemittel sich von den Quarzkörnern 
ablöst, wodurch zwischen denselben Vertiefungen entstehen. Dieses wird um 
so mehr der Fall seyn, je mehr Bindemittel im Verhältniss zu den Quarzkörnern 
vorhanden ist, und je weicher dasselbe ist. Am Wenigsten wird das Nachtheilige 
des Bindemittels bei einem Quarzsandstein sich bemerklich machen, der aber 
freilich nur selten zu architektonischen Zwecken verarbeitet wird. Die Härte 
des Sandsteins, welche auf seine schwierigere oder leichtere Bearbeitung von 
Haupteinfluss ist, hängt besonders von der Natur des Bindemittels, und seinem 
Quantitätsverbältnisse ab. Unter seinen verschiedenen Arten haben der seltene 
Quarzsandstein und der noch seltenere Chalzedonsandstein die grösste Härte; 
wogegen die am Häufigsten sich darbietenden Thon- und Mergelsandsteine 
am Weichsten sind. Der seltenere Kalksandstein ist härter als die beiden 
letzteren, aber weicher als die beiden ersten Sandsteinarten. Der Eisenthon- 
sandstein und der selten in der Architektur benutzte Eisensandstein schliessen 
sich in Ansehung der Härte dem Thonsandstein zunächst an. Für die Benu- 
tzung des Sandsteins als Baumaterial ist keine seiner Eigenschaften von grösse- 
rer Wichtigkeit als seine Festigkeit. Auch hierauf ist die Natur des Bindemit- 
tels von Einfluss, indem davon das festere oder weniger feste Haften desselben 
an den Quarzkörnern abhängt. Das kieselige Bindemittel im Quarz- und Chal- 
zedonsandsiein bildet mit den Quarzkörnern eine sehr feste Masse; wogegen 
Phys. Classe. VIII. F 
